36 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Teaii régale fail apparaître de pelils grains blancs qui se colorent par le picrate de 

 soude. A i5 pour loo on est en présence de quanlilés importantes du même constituant 

 qui est de la cémenlite. 



Propriétés mécaniqies. — Les essais mécaniques ont montré que Taluminium a peu 

 d'influence sur les propriétés mécaniques, tant qu'il ne dépasse pas 3 pour loo; à 

 3 pour 100 les allongements et les strictions diminuent. A 7 pour 100 les aciers sont 

 extrêmement fragiles. 



Influence des trailemcnts pour tes aciers perlitiques. — Lorsqu'on trempe un acier 

 à une température quelconque supérieure à 85o" on obtient une martensite qui occupe 

 strictement la même place que la perlile qui existait dans l'acier non trempé. La solu- 

 tion fer-aluminium n'est donc pas susceptible de dissoudre le carbone. Pour les aciers 

 qui pré=entent de la cémentite, l'influence de la trempe est d'autant plus grande que 

 la température est plus élevée; tandis que vers g.So" on n'obtient que de la troostite, 

 à 1000° on obtient de la martensite. 



L'action de la trempe, au point de vue des propriétés mécaniques, est en correspon- 

 dance avec la micrographie. Dans aucun cas, le recuit d'un acier à l'aluminium ne 

 nous a donné de graphite, ce qui semble en contradiction avec les résultats obtenus sur 

 les fontes. 



Lorsqu'on cherche à cémenter un acier contenant plus de 00 pour 100 d'aluminium 

 on a une pénétration extraordinairement lente; de plus il se forme de la cémentite et 

 non de la perjite. 



En résumé, nos essais montrent que l'aluminium n'a pas d'action impor- 

 tante sur les propriétés mécaniques des aciers tant qu'il est en quantité 

 inférieure à 2 pour 100. 



Jusqu'à i5 pour 100 l'aluminium entre en solution dans le fer. 



La solution fer-aluminium ainsi formée ne dissout pas le carbone; aussi 

 la perlite prend-elle une forme granulaire, qui explique la fragilité de cer- 

 tains aciers et la martensite ue se produit par trempe que là où il y avait de 

 la perlite. Enfin on rencontre dans des aciers à haute teneur en alumi- 

 nium de la martensite libre, bien que ces aciers renferment moins de 

 o,85o pour 100 de carbone. 



